und Eosin in Gelatine hatte ich mir durch Aufgiefsen auf (Queck- 
silber und langsames Trocknenlassen hergestellt. Die Dicke der mit 
Fluoreszin und Eosin gefärbten Gelatineplatten betrug etwa 0,10 mm 
Sie haben sich beim Erhitzen bis zu 150° nur unmerklich deformier. 
Neben der Untersuchung der Abhängigkeit des Fluoreszen- 
lichtes von der Temperatur wurde nach bekannter Methode di 
Abhängigkeit des Extinktionskoeffizienten beim Uranglas von Fa 
Temperatur bestimmt. Die Änderung wurde zwischen 20° und zirkı 
300° untersucht. Beobachtungen bei zwischenliegenden Tempe 
turen habe ich unterlassen, da die Änderungen im ganzen sehr klein 
waren. Die Änderung des Extinktionskoeffizienten ist im weniget 
brechbaren Teil des Spektrums klein und wird gegen das Violet 
hin immer grölser; daraus ergibt sich auch, warum das Glas bi 
höheren Temperaturen mehr braun gefärbt ist, als bei gewöhnliche 
Temperatur, wo es im durchfallenden Licht bekanntlich gelb- 
grün ist. 4 
In den nachfolgenden Tabellen sind die Ergebnisse der Ne 
sungen der Intensität des Fluoreszenzlichtes bei verschiedenen Tem 
peraturen für verschiedene Wellenlängen zusammengestellt. Di 
Messungen beziehen sich vorwiegend auf das Grün und zwar ” 
Gebiet von 490 wu bis 540 wu. Das auch in Rot auftretende B 
mineszenzlicht liefs sich wegen der geringen Intensität nicht quanti- 
tativ untersuchen. 1 
In sämtlichen Tabellen hedeutet K das Verhältnis der Intensil 
des Vergleichslichtes zu der Intensität des Fluoreszenzlichtes. sie i 
enthalten ferner die Wellenlängen 4 und die Temperaturen 4, e 
welchen die Untersuchungen angestellt wurden. 
a) Uranglas, 
Tabelle I der Werte von K. 
im 529 | 523 | 516 | 509 | 502 | 496 | 498 
t= 20° 0,681) 0,683 | 0,800 | 0,749 | 0,701 | 0,681 
t= 50° | 0,663| 0,662| 0,767 | 0,714 | 0,676 | 0,665 
= 7° | 0,645 | 0,642) 0,729 | 0,688 | 0,651 | 0,638 
t = 100° || 0,604 | 0,600 | 0,676 | 0,632 | 0,597 | 0,576 
t= 125° | 0,581] 0,575 | 0,634 | 0,597 | 0,562| 0,544 
t = 150° || 0,567| 0,563 | 0,604 | 0,569 | 0,544 | 0,521 
